Zamak

ZAMAK （或 Zamac ，以前的商标为 MAZAK ）是一个合金家族，其基体金属为锌，合金元素为铝、镁和铜。 Zamak 合金是锌铝合金系列的一部分；它们与其他 ZA 合金的区别在于其恒定的 4% 铝成分。 Zamak 是组成合金的金属的德国名称的首字母缩写词：锌（zinc）、铝、镁和铜 （copper）。 New Jersey Zinc 于 1929 年开发了 Zamak 合金。 最常见的锌合金是 Zamak 3。除此之外，Zamak 2、Zamak 5 和 Zamak 7 也在商业上使用。 这些合金最常见的用途是压铸。 Zamak 合金（特别是#3 和#5）经常用于旋转铸造行业。 由于合金中存在的杂质，早期锌压铸材料的一个大问题是锌害虫。 Zamak 通过使用纯度为 99.99% 的金属锌避免了这种情况，这种金属由 New Jersey Zinc 在冶炼过程中使用回流器生产。 Zamak 可以很好地电镀、湿涂和铬酸盐转化涂层。 1930 年代初期，英国的莫里斯·阿什比 ( Morris Ashby ) 获得了新泽西公司的 zamak 合金的许可。纯度为 99.99% 的回流锌在英国无法获得，因此他们获得了使用当地可得到的纯度为 99.95% 的电解精炼锌制造合金的权利。这类合金被命名为 Mazak ，如此命名的原因一部分是为了将它与 zamak 区分开来，另一部分是为了将其与 Morris Ashby 的首字母区分开来。 1933 年， National Smelting 获得了回流器专利的许可，目的是在他们位于 Avonmouth 的工厂中使用它来生产 99.99% 的锌。 锌合金化学成分标准由下列标准按国家/地区定义： Zamak 根据标准和/或国家有许多不同的名称： 短欧洲名称代码分解如下（以 ZL0430 为例）： Z是材料（Z=锌） P是用途（P=压铸（铸件），L=Ingot） 04 是铝的百分比（04= 4% 铝） 3 是铜的百分比（3= 3% 铜） Zamak 2 的成分与 Zamak 3 相同，但添加了 3% 的铜以增加 20% 的强度，这也提高了价格。 Zamak 2 在所有的 Zamak 合金系列中具有最大的强度。随着时间的推移，它比其他合金更能保持其强度和硬度；然而，它变得更脆、弹性更小。 当重力铸造用作模具时，Zamak 2 也称为Kirksite 。 它最初是为小批量钣金模具设计的。 后来它因制造短期注塑模具而受到欢迎。 它也不太常用于金属旋压的无火花工具和心轴。 KS 合金是为旋转铸造装饰件而开发的。它具有与 zamak 2 相同的成分，只是含有更多的镁，以产生更细的颗粒并减少橘皮效应。 Zamak 3 是 zamak 系列锌合金的业界标准；所有其他锌合金都与此进行比较。 Zamak 3 具有 Zamak 合金的基础成分（96% 锌，4% 铝）。它具有优良的可铸性和长期的尺寸稳定性。超过 70% 的北美锌压铸件由 Zamak 3 制成。 Zamak 4 是为亚洲市场开发的，旨在减少芯片焊接的影响，同时保持 Zamak 3 的延展性。这一特性是通过含有来自 zamak 5 成分的一半量的铜来实现的。 Zamak 5 的成分与 Zamak 3 相同，但添加了 1% 的铜以增加强度（大约 10% ）、硬度和耐腐蚀性，但会降低延展性。 它的尺寸精度也较低。 Zamak 5 在欧洲更为常用。 Zamak 7 的镁含量低于 Zamak 3，以增加流动性和延展性，这在铸造薄壁部件时特别有用。为了减少晶间腐蚀，添加了少量的镍，并且对杂质进行了更严格的控制。 Zamak 合金的常见用途包括电器、浴室装置和压铸玩具。 Zamak 合金也用于制造一些枪支。 坩锅金属 巴氏合金（合金） 锌铝合金 锌害虫 Zamak Latest Status Info, [2008-03-02], （原始内容存档于2012-02-13）  Diecasting Alloys, [2008-03-02], （原始内容存档于2008-12-25）  引用错误：带有name属性“eazall”的<ref>标签用不同内容定义了多次 Wanhill, R.J.H.; Hattenberg, T., Corrosion-induced cracking of model train zinc-aluminum die castings (PDF), National Aerospace Laboratory NLR, May 2005, NLR-TP-2005-205, （原始内容 (PDF)存档于2011-07-16）.  ZL3/ZL0400/ZnAl4 (Zamak 3), [2008-02-29], （原始内容存档于2008-03-10）  引用错误：带有name属性“zamak3”的<ref>标签用不同内容定义了多次 Cocks, E.J.; Walters, B., A History of the Zinc Smelting Industry in Britain, Harrap, 1968, ISBN 0-245-59377-2.  World wide zinc die casting standards, Nyrstar, [2008-02-25], （原始内容存档于2008-03-12） . 引用错误：没有为名为note1的参考文献提供内容 ASTM B86-04e2 (PDF), 2004-10-01 [2008-02-10], （原始内容存档 (PDF)于2016-02-22）  ASTM B240-98 (PDF), 1998-05-01 [2008-02-10], （原始内容存档 (PDF)于2016-02-22）  Semiatin, S. L. ASM Handbook, Volume 14B: Metalworking: Sheet Forming. ASM International. 2006 [2022-03-01]. ISBN 978-0-87170-710-9. （原始内容存档于2022-03-01） （英语）.  Alloy designation - cross reference table (PDF), [2010-10-31], （原始内容 (PDF)存档于2010-10-31）  GB8738 - Chinese standard: zinc alloys ingots for casting (2006), [2008-02-27], （原始内容存档于2008-01-20）  引用错误：带有name属性“china”的<ref>标签用不同内容定义了多次 ZN-004, [2008-03-01], （原始内容存档于2012-02-10）  JIS H2201 - Japanese Industrial Standard - Zinc alloy ingot for die casting (1999), [2008-02-26], （原始内容存档于2008-01-20）  引用错误：带有name属性“jis1”的<ref>标签用不同内容定义了多次 JIS H5301 - Japanese Industrial Standard - Zinc alloy die casting (1979), [2008-02-26], （原始内容存档于2008-03-12）  引用错误：带有name属性“jis2”的<ref>标签用不同内容定义了多次 zamak 4 (Alloy 4), [2008-03-01], （原始内容存档于2008-01-20）  ZL2/ZL0430/ZnAl4Cu3 (Zamak 2), [2008-02-29], （原始内容存档于2008-03-10）  引用错误：带有name属性“zamak2”的<ref>标签用不同内容定义了多次 Husite Engineering - Benefits of Cast Kirksite Tooling, [April 19, 2011], （原始内容存档于2022-03-01）  Armstrong, Paul J.; Petch, Bill, Cast Kirksite Re-Emerges as RT Approach for Molding Plastics, [2008-03-15], （原始内容存档于2018-11-11） . Parker, Dana T. Building Victory: Aircraft Manufacturing in the Los Angeles Area in World War II, p. 86, 119, 120, Cypress, CA, 2013. ISBN 978-0-9897906-0-4. ASTM B240: Standard specification for zinc in ingot form for die casting: chemical composition, [2008-02-27], （原始内容存档于2008-03-10）  引用错误：带有name属性“b240-2”的<ref>标签用不同内容定义了多次 ASTM B86: Standard specification for zinc die casting: chemical composition, [2008-02-27], （原始内容存档于2008-03-10）  引用错误：带有name属性“b86-2”的<ref>标签用不同内容定义了多次 EN1774 Standard - zinc and zinc alloys - alloys for foundry purposes - ingot and liquid, [2008-02-27], （原始内容存档于2008-01-20）  引用错误：带有name属性“en1774”的<ref>标签用不同内容定义了多次 EN12844: Standard - zinc and zinc alloys - castings - specification (September 1998), [2008-02-27], （原始内容存档于2008-01-20）  引用错误：带有name属性“en12844”的<ref>标签用不同内容定义了多次 KS (spin casting alloy), [2008-03-15], （原始内容存档于2008-12-03）  引用错误：带有name属性“ks”的<ref>标签用不同内容定义了多次 AS1881 - Australia standard - Zinc alloys - casting ingots and casting requirements (1986), [2008-02-27], （原始内容存档于2008-01-20）  引用错误：带有name属性“as1881”的<ref>标签用不同内容定义了多次 zamak 4 (Alloy 4), [2008-03-09], （原始内容存档于2008-01-20）  ZN-004, [2008-03-01], （原始内容存档于2012-02-10）  [1] （页面存档备份，存于互联网档案馆）Zinc alloy mechanical characteristics, [2008-03-01], （原始内容存档于2012-02-10）  [2] （页面存档备份，存于互联网档案馆）Zinc alloy physical characteristics, [2008-03-01], （原始内容存档于2012-02-10）  Zinc Die Casting Alloy Guide (PDF), [2008-02-29], （原始内容存档 (PDF)于2016-02-22）  引用错误：带有name属性“zamak5”的<ref>标签用不同内容定义了多次 Zinc Alloy 7; AG40B; Zn-4Al-0.015Mg, [2008-02-29]  Metals: Zamak, Met-Mex Peñoles S.A., （原始内容存档于2008-01-10）  锌合金的通用术语[失效連結] 锌压铸合金指南 （页面存档备份，存于互联网档案馆）